pi 
ihrer Theile ist, um so mehr Widerstand werden sie einer Krümmung entgegenstellen, während sie, je 
lockerer ihr Gefüge, jener um so leichter nachgeben werden. Als Maass der Krümmung wurde der 
„Pfeil“ des Bogens angenommen, welchen die ursprünglich geradlinigen Stäbe bei der Belastung bilde- 
ten. Ihn zu bestimmen, diente ein Fühlhebel, welcher die zu messende Grösse an einer ausgedehnte- 
Die Einheit dieses Maasses war 
Wenn 
zwar, wie zu vermuthen, in allen Fällen die Langleiste weniger biegsam war als die aus dem nämlichen 
ren Scale und darum mit um so grösserer Genauigkeit ablesen liess. 
gleichgültig, da es sich bei dem anzustellenden Vergleich nur um Verhältnisszahlen handelte, 
Stamm geschnittene Hirnleiste, so machte sieh doch in den verschiedenen Gruppen ein wesentlicher 
Unterschied bemerkbar. Dieser lässt sich am besten übersehen, wenn man das Verhältniss zwischen 
dem Pfeil der Krümmung des Langholzes und dem der Krümmung des Hirnholzes berechnet, d.h. für 
eine stets gleiche Belastung der Hölzer (z.B. von 100 Grammen) die Angabe des Fühlhebels beim 
Langholz in die beim Hirnholz beobachtete dividirt. 
„Biegungsverhältniss‘“ bezeichnet) beträgt im Mittel für die erste Gruppe der Hölzer 1:5; für die zweite 
1:8; für die dritte 1:9,5; für die vierte 1:14, Die Scheidung der Gruppen *) bleibt also auch in 
dieser Hinsicht bestehen. 
Dieses Verhältniss (in der folgenden Tabelle als 
Der Unterschied in der Structur der Hölzer je nach verschiedenen Richtungen in 
denselben ist also in denjenigen Holzarten am geringsten, welche in Bezug auf Wärmevertheilung und Klang- 
verhältnisse die geringsten Unterschiede in Betreff derselben Richtungen darbieten und mit ihm zugleich wach- 
sen auch diese. 
Es ist also ein bestimmter Zusammenhang zwischen den gedachten verschiedenen Erscheinungen an den 
Hölzern nachweisbar und zwar in dem Grade, dass die Kenntniss einer derselben, z.B. der mechanischen 
oder Cohäsions- Zustände, ausreicht, um andere, wie Wärme- und Klangverhältmisse, daraus abzuleiten. 
So hatten, um nur ein Beispiel dieser Art anzuführen, besondere Versuche ergeben, dass auch 
bei versteinertem Holze ein Unterschied der Structur parallel und rechtwinklig gegen die Faserrichtung 
sich erhalten habe und in der That war auch die Wärmecurve noch eine mit der langen Axe den 
Fasern gleichgerichtete Ellipse. Wie aber jener Unterschied des mechanischen Gefüges in dem ver- 
kieselten Exemplar sich gegen den im lebenden Holze bedeutend vermindert hatte, so zeigte sich auch 
das Axenverhältniss der Ellipse von eirca 1:1,80 bei der lebenden Conifere auf 1:1,12 bei der ver- 
kieselten redueirt. 
Die nachfolgende Tabelle enthält die Namen der untersuchten Holzarten nach den besprochenen 
Gruppen geordnet, 
I. Gruppe. Satin. 
Verhältniss der Axen der Wärme-Ellipse 1:1,25, 
Mittleres Biegungsverhältniss 1:5,0. 
Acacie, 
Buchsbaum. 
Pockholz, 
Cypresse. 
Königsholz. 
Salisburia (Gingko). 
II. Gruppe." 
Verhältniss der Axen der Wärme-Ellipse 1:1,45, 
Mittleres Biegungsverhältniss 1: 8,0. 
Flieder. 
Hollunder. 
*) Die bei der Mannigfaltigkeit, welche die Natur, selbst innerhalb einer und derselben Holzart, sich gestattet, natürlich nicht 
in zu engen Grenzen eingeschlossen werden konnten und auch eine weitere Gliederung in sich nicht zuliessen. 
